Der gegenwärtige Stand d. P'orschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 21 



Fi er. 11. 



merldicheni Maße von diesen Krystallen gelöst wird, bleiben auch die Um- 

 wandlungstemperatnren (16P nnd 18") pi'aktisch vom Magnesiumzusatz 

 unbeeinÜulit, und so liegen die Horizontalen des nonvarianten ( Ueichgewiclites, 

 auf welchen zM'ei verschiedene Ziimniodifikationen mit der Krystallart 

 V im Gleichgewicht stehen, auch bei den unveränderten Umwandlimgs- 

 temperaturen des reinen Zinnes. 



Um einen Schritt komplizierter ist das in Fig. 11 gegebene Zustands- 

 diagramm der Kupfermagnesiumlegierungen. Hier haben wir zwei inter- 

 mediäre Krvstallarten, deren Zusammensetzung den einfachen Formeln Cu., 

 Mg nnd Cu Mgg entsprechen. Beide besitzen maximale »Schmelzpunkte, und 

 zwar bei 797" und 507". In 

 ihren gegenseitigen ]\Iischun- 

 gen, sowie in ihren Mischun- 

 gen mit den freien Metallen 

 Kupfer und Magnesium finden 

 wii" jedesmal, wie schon in 

 Fig. 8 und Fig. 10. eutektische 

 Punkte, deren Anzahl nun- 

 mehr drei beträgt. Eine Ei- 

 gentümlichkeit dieses Systems 

 finden wir darin, da Li kein 

 Homogenfeld der vier exi- 

 stierenden Krystallarten eine 

 merkliche Breite erreicht. Es 

 sei im Anschluß an dieses 

 System nochmals daran' er- 

 innert, daß wir im krystalli- 

 sierten Zustande immer nur 

 zwei von den existenzfähigen 

 Krystallarten im Gleichge- 

 wichte nebeneinander vorfin- 

 den können. Entweder Kupfer 

 mit Cu, Mg oder Cug Mg mit 

 Cu Mga oder Cu Mgg mit Mg. 



Niemals kann man Magnesium etwa mit der kupferreicheren Verbindung, 

 Kupfer mit der magnesiumreicheren Verbindung oder etwa gar di'ei oder 

 gar alle vier Krystallarten nebeneinander vorfinden. 



Fig. 12 gibt eiji System, in welchem wiederum zwei verschiedene 

 intermediäre Krystallarten vorhanden sind, so daß im ganzen auch dieses 

 System vier Krystallarten aufweist. In diesem Falle aber haben alle vier 

 Krystallarten eine sehr viel größere A'ariabilität ihrer Zusammensetzung, 

 und wir sehen deshalb vier Homogenfelder von ganz erheblicher Breite. 

 Im Gegensatz zu dem vorher beschriebenen Zustandsdiagramme zeigt die 

 Liquidus in diesem Felde hier keine Maximalpunkte. Sie besteht zwar auch 

 hier wie im vorigen Systeme aus vier getrennten Ästen, die beziehungs- 



GemichtsprozerUe yfagneSiujTv — J ;4 



Zustandsdiagramm der Kupfer- JlagnesUim-Legierungen. 



